J. Kunz. Die magnetischen Eigenschaften des Hämatits. gl 



der letzten Kurve die atomistische paramagnetische Suszepti- 

 bilität, so findet man 0,000193, einen Wert, der etwa 30mal 

 kleiner ist als der frühere Wert 0,006. Dieses Resultat darf 

 aber deswegen nicht überraschen, weil die scheinbare Magneti- 

 sierung wegen der zunehmenden Sättigung der beiden anderen 

 Gruppen von elementaren Magneten nicht korrigiert werden 

 konnte. Ebensowenig wie den Einfluß dieser elementaren 

 Komponenten zu berücksichtigen , gelang es , mit Hilfe des 

 ballistischen Galvanometers die zur magnetischen Ebene senk- 

 rechte Komponente zu bestimmen, und zwar deswegen nicht, 

 weil die untersuchten Blättchen eine sehr geringe 

 Masse hatten und weil ferner das magnetische 

 Feld infolge der kleinen Schwankungen der elektro- 

 motorischen Kraft der Akkumulatoren so stark 

 variiert, daß die dadurch induzierte elektromotorische 

 Kraft bedeutend größer wird, als die elektro- ^ 

 motorische Kraft, erzeugt durch die Bewegung des 

 kleinen Kristallplättchens längs der Kraftlinien 

 des magnetischen Feldes. In einem sehr starken, 

 von P. Weiss konstruierten Elektromagneten wurde 

 die scheinbare Intensität der Magnetisierung in bis 

 zu 25 000 Gauß ansteigenden Feldern bestimmt. 

 Fast in demselben Maße, wie in der letzten Kurve 

 von 4000 bis zu 14000 Gauß, nahm die Intensität Fig. 20. 

 der Magnetisierung auch in den höchsten Feldern 

 nahezu geradlinig ab. Die sehr starken magnetischen Felder 

 wurden mit Hilfe des ballistischen Galvanometers und mit 

 einer Induktionsspule von genau bekannter Windungsfläche 

 gemessen. 



Wird das Kristallplättchen auf der Achse des Apparates 

 vertikal befestigt und das Feld von 0 bis 180° gedreht, so 

 resultiert bei zu- und abnehmenden Winkeln des Teilkreises 

 das Kurvenpaar 2 der Fig. 18. Die von diesen Kurven und 

 den Ordinaten bei 0° und 180^ eingeschlossene Fläche ist 

 ein Maß für die gewöhnliche alternierende Hysteresis. 



Wird die zu untersuchende Kristallplatte auf einem um 

 eine horizontale Achse drehbaren mit einer Kreisteilung ver- 

 sehenen Scheibchen aus Kupfer befestigt, das in vertikaler 

 Lage auf der Achse des Apparates ruht (Fig. 20), so kann man 



N. .Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1907. Bd. I. 6 



